— 1054 — 



La misura della resistenza è stata fatta eoi metodo già adoperato in 

 altre esperienze analoghe eseguite con il prof. Corbino ( 1 ). In due punti della 

 lamina erano applicati due elettrodi puntiformi che funzionavano da addut- 

 tori della corrente e nelle loro vicinanze due elettrodi sonde per la esplo- 

 razione di potenziali, disponendoli in posizione tale da rendere trascurabile 

 la differenza di potenziale per effetto Hall. 



Allo scopo di eliminare completamente l' influenza di quest'ultimo veniva 

 preso come valore della differenza di potenziale fra le sonde la media dei 

 valori, poco differenti, ottenuti col campo diretto e col campo invertito. In 

 tal modo la variazione di resistenza, che si deduce dalla variazione di diffe- 

 renza di potenziale osservata, è del tutto dovuta alla variazione delle pro- 

 prietà specifiche dei bismuto sotto l'azione del campo. Essendomi messo in 

 condizione di evitare tutte le possibili cause di errore ho proceduto alla 

 misura del rapporto fra la resistenza specifica del bismuto col campo a 

 quella senza campo, prendendo come termine di confronto una lamina di 

 bismuto fuso della stessa qualità di quello usato per preparare la polvere. 



Le lamine avevano tutte le stesse dimensioni e cioè erano dei dischi 

 dello spessore di mm. 1,8 e del diametro di mm. 20. 



Chiamando con r la resistenza specifica della lamina nel campo ed r 

 quella fuori, ho trovato i seguenti risultati: 



Campo r 

 U.C.G.S. 7^ 



Bismuto fuso 5400 1,20 



Bismuto in polvere compresso 5400 1,04 



Come si vede la variazione di resistenza si riduce per queste lamine 

 di polveri compresse ad un valore assai piccolo. 



Ho in seguito sperimentato delle lamine di polvere di bismuto com- 

 presso ottenute in modo del tutto analogo a quelle precedentemente descritte, 

 ma usando della polvere preparata riducendo con mezzi chimici un sale di 

 bismuto. 



La polvere sottilissima così ottenuta ben lavata ed asciugata con cura 

 mi ha permesso d'ottenere delle lamine di aspetto analogo alle precedenti, 

 ma solo un po' più fragili. 



La struttura interna era però molto più fine. 



Per tali lamine la variazione di resistenza per campi anche di 10,000 

 unità G. G. S. è praticamente nulla. 



Ho voluto poi studiare per le stesse lamine un fenomeno che non pare, 

 nella sua parte più essenziale, legato alla struttura grossolana del metallo ; 



C) Rend. R. Accad. Lincei, XXIV, pag. 806. 



